Pie Verhältnisse zwischen dem Lichtbrechungsexponent bei einigen Mineralien. 21 



ziemlich nahen Eingenschaften vorhanden sind, so will ich dagegen 

 für einige Metalloxyde anmerken, dass die in diesen enthaltenen 

 Metalle ganz andere Eigenschaften zu besitzen scheinen, als welche 

 sie im freien Zustande aufweisen. Z. B. das im Quarz enthaltene Si 

 ist bekannt als grafitartiges von d = 2'0, welches leicht abreibbar 

 ist wie der Graphit, und als festes metallisches Si von stahlgrauer 

 Farbe, d — 22 . . 25, Härte etwa 7. Grades. Da auch der Quarz 

 selbst die Härte 7. Grades und d =z 2'655 besitz, so müsste O in 

 diesem Mineral, wenn auch das Si der zweiten hier genannten Mo- 

 dification vorhanden wäre, sehr stark condensiert sein und eine 

 auffallend grosse Härte besitzen. Offenbar ist es wahrscheinlicher 

 dass hier noch eine dichtere und härtere Modification des Si ent- 

 halten ist, einigermassen ähnlich jener, welche man als Diamant 

 (Härte 10, Dichte 3*5) für C (Graphit etc.) kennt, zumal noch Si0 2 

 farblos durchsichtig erscheint. Ähnlich zeigt der Korund eine 

 Dichte zz 3"95, Härte 9. Grades, während das gemeine Metall Alu- 

 minium d == ca . 2'6 und eine Härte von kaum 3. Grade aufweist. 

 Dazu sind die höheren Stufen der MoHs'schen Härtescala, wie be- 

 kannt, bedeutend härter als ihre zugehörige Ordnungszahl anzugeben 

 würde. Reiner Korund ist ebenfafls farblos durchsichtig. Auch das 

 Magnesiummetall erreicht an Härte kaum den 3. Grad, während 

 Periklas die Härte 6. Grades besitzt, die Härte von Zinn beträgt 

 circa l 3 / 4 , jene von Kassiterit 6 bis 7 u. s. w. 



Betreffs der Lichtbrechungsexponenten einiger Oxyde soll hier 

 zum Vergleich ein kleines Verzeichnis gegeben werden, welches für 

 dieselben folgende Angaben zusammengestellt enthält: 



1. die Dichte d, 



2. ihre specifische Ref radions-Energie, wie ich dieselbe aus 

 den für einzelne Elemente von Gladstone angegebenen Refractions- 

 Aequivalenten (Philos. Magaz. 1870, 39, pag. 232) berechnet habe, 



3. specifische Refractionsenergie derselben nach Mallard, 13 ) 



4. die zu der specifischen Refractions-Energie gehörigen Licht- 

 brechungsexponenten, von mir nach der bei Gladstone angewandten 



m 1 



Formel , berechnet, 



d 



5. das an krystallisierten Oxyden wirklich beobachtete, oder*) 

 von mir nach den Bedingungen der Oxyden-Reihen berechnete n. 



l3 ) Ernest Mallaud:- Traité de Cristallographie géométrique et physique, 

 T. II. Paris 1884, pag. 490. 



